( io4 ) 



» L'analyse peut être représentée par la formule G^'H"'0'°-f- HO (') 

 ou bien encore C*'irO'-'. Ce corps, traité comme plus haut, a fixé 54, o 

 centièmes de harvte (liaO); ce qui repond à peu près à un composé qua- 

 dfibasique avec la première lormulc. 



» La décomposition en vase scellé a fourni de l'eau, de l'acide carbo- 

 nique, de l'oxyde de carbone, dans des rapports voisins de 3 : 2; mais leur 

 poids relatif était un peu plus faible qu'avec le composé précédent. 



w L'oxvde pvrographitique contenait (^cendres déduites) : 



C 83,85 



11 0,72 



O i5,43 



I 00 , 00 



Ces nombres peuvent être représentés par la formule C"'H''0'- {'). 

 » La décomposition pyrogénée qui forme ce composé répondrait à 



2C^''H"'0'M10 = ,'")C=OM- 7C='0-+8H-0--4-C'"'H'0' = . 



111. - Grapliite élcclrique. 



» Les différentes espèces de carbone et le diamant lui-même se trans- 

 forment en un grapbite, sous l'influence du feu électrique, et cette trans- 

 formation a lieu également dans la partie volatilisée et dans la partie sim- 

 plement échauffée. Elle commence déjà à se produire dans la portion de 

 charbon portée à la température la plus haute, sous l'influence d'une simple 

 combustion vive. Le graphite formé par l'incandescence électrique jouit 

 de propriétés spéciales. Il fournit notamment un oxyde graj)hitique, qui 

 se distingue des deux autres par sa couleur, son aspect, son mode de 

 déflagration et la nature de son oxyde pvrographitique. 



)) Grâce à l'obligeance de M. Fontaine, l'électricien bien connu, nous 

 avons pu nous procurer une certaine quantité de carbone, tant volatilisé 

 que porté à l'incandescence dans l'arc électrique. Malheureusement, ce 

 produit est un mélange de carbone ordinaire et de graphite, et, malgré un 



(') C = 56,4;H^i,8;0 = 3i,9. 

 (') = 83,8; H = 0,9; 0=i5,3. 



